Versuche über Ausscheidung aus Silikatschmelzen. 
147 
lisationsvermögen des Ägirin doch größer zu sein , als man nach 
dem früheren Verhalten annehmen könnte; nur liegt die Temperatur, 
hei welcher sieh Ägirin bilden kann, unter der des Labrador. Hier 
also, wo der »Schmelzpunkt des ganzen Magma geringer war als 
bei dem vorigen Versuche , trat allgemeine Zersetzung nicht ein 
und war Ägirinbildung möglich, und er konnte sich liier in größerer 
Menge ausscheiden. Nephelin hat sich hier nicht gebildet, sondern 
die restierenden Bestandteile sind zu Glas erstarrt. 
4. 20 Labrador, 00 Ägirin, 20 Eläolith. 
Dieser Versuch zeigt ein sehr interessantes Verhältnis. Es 
treten kristallisiert nur Magnetit und Ägirin auf; diese beiden 
Komponenten zeigen dieselbe Ausbildung wie in dem vorigen Ver- 
suche. Zum Unterschiede hat sich aber weder Nephelin noch 
Labrador gebildet, sondern als weiteres Ausscheidungsprodukt 
nur Glas. Wie so wurde also hier die Labradorausscheidung unter- 
drückt , da sich dieses Mineral in den anderen Versuchen v o r 
dem Ägirin gebildet hat, und Labrador unter den Feldspäten das 
größte Kristallisationsvermögen zeigt? Es ist dies vielleicht da- 
durch erklärlich, daß eine Massenwirkung stattfand. Der Ägirin 
ist in größerer Menge vorhanden als in den anderen Versuchen 
und wirkte so auf das Labradormolekul ein ; indem er diesem 
Kalk entzog , wurde aus dem Labrador ein Natronfeldspat 
(albitähnlich) und erhielt somit auch ein sehr geringes Kristalli- 
sationsvermögen, während jenes des kalkreicheren Ägirin in diesem 
Temperaturgebiet jedenfalls nicht gering ist, was dessen reichliche 
Ausscheidung zeigt. Nun dürfte aber nach der bedeutenden Bildung 
von Magnetit und Ägirin die Schmelze für weitere Ausscheidung 
schon zu viskos gewesen sein, denn die Mineralbildung hängt 
sehr von der Viskosität der Schmelze ab, und es kommen manche 
Mineralien überhaupt nur dann zur Ausbildung, wenn man Be- 
standteile zufiigt (Mineralisatoren), welche die Viskosität ver- 
ringern. Albit ist nun auch ein Mineral, welches zu seiner Bildung 
der Gegenwart der Mineralisatoren bedarf , und so würde es sich 
erklären, daß in diesem Falle der Natronfeldspat mit dem Eläolith 
in die Bildung eines NaCaAlSi-Glases eingegangen ist. Selbst- 
verständlich ist dies nur eine hypothetische Erklärung; es ist 
vielleicht auch die Abkühlungsgeschwindigkeit heranzuziehen. 
Diese Versuchsreihe zeigt uns vor allem das Verhalten des 
Ägirin, und wir haben dadurch Anhaltspunkte erhalten, Ägirin und 
Akmit in ihrem Verhalten im Schmelzflüsse zu vergleichen. Wie 
schon frühere Versuche gezeigt und wir auch in der letzten Ver- 
suchsreihe wieder gesehen haben, scheidet sich der Akmit wegen 
seiner geringen Stabilität zumeist nicht als solcher aus, sondern er 
zersetzt sich und erstarrt zu Magnetit und einem gelben Glase. 
Auch Ägirin ist über seinem Schmelzpunkte nicht beständig , wie 
10 * 
